СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ
CRUDE MIXTURE FOR MAKING LIGHT AGGREGATE

Изобретение относится к производству строительных материалов, в частности к изготовлению легких заполнителей.
Наиболее близкой к предлагаемой сырьевой смеси по техническому результату и достигаемому эффекту является сырьевая смесь, включающая (мас.%): микрокремнезем 51,2...52,5, водный раствор гидроксида натрия 42,2, зола-унос 5,3...6,3 [Патент РФ №2214977, С 04 В 18/04, 14/04].
Недостатком указанной смеси является относительно низкая морозостойкость и высокое водопоглощение заполнителя.
Технический результат - повышение морозостойкости и снижение водопоглощения заполнителя.
Указанный технический результат достигается тем, что сырьевая смесь содержит в качестве кремнеземистого компонента пыль газоочистки производства ферросплавов (ПГПФ), в качестве жидкости затворения содержит смесь жидкого стекла, кислот жирных талловых омыленных (КЖТО) и водного раствора гидроксида натрия при следующем соотношении компонентов (мас.%):
ПГПФ
63,6...65,6
водный раствор гидроксида натрия (концентрация 50%)
21,3
жидкое стекло
10,6
зола-унос
2,3...4,3
КЖТО
0,2
3
2
2
2
3
2
2
3
ПГПФ является ультродисперсным отходом Братского завода ферросплавов с удельной поверхностью 25...34 м/г. ПГПФ осаждается в рукавных фильтрах системы газоочистки ферросплавного завода. Химический состав ПГПФ, мас.%: SiO- 70,63; КО - 3,25; MgO - 2,44; FеO - 1,76; NaO - 1,15; АlО - 1,09; CaO - 0,54; ППП - 11,39.
Жидкое стекло - водный щелочной раствор силикатов натрия, густая жидкость без запаха (ГОСТ 13078-81).
2
2
3
2
3
2
2
3
Зола-унос от сжигания бурых углей Ирша-Бородинского месторождения Канско-Ачинского угольного бассейна - дисперсный отход, состоящий из сферических частиц диаметром от долей мкм до нескольких мкм. Химический состав золы-унос, мас.%: SiO- 46,8; CaO - 25,8; FeО- 7,9; АlО - 12,9; MgO - 5,0; NaO - 0,5; KO - 0,5; SO - 0,1; ППП - 0,5.
КЖТО образуются в результате переработки хвойной древесины на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности (Филиал ОАО «Группа «Илим» в Братском районе ЦП-2) и представляют собой желеобразный водорастворимый продукт желтого цвета с различными оттенками, состоящий из натриевых солей природных растительных жиров фракции С16-С22 (ТУ 13-7308058-15-90).
Отформованные сырцовые гранулы, размягчаясь в процессе термообработки, достигают пиропластического состояния. Вспучивание протекает вследствие газонепроницаемой поверхностной оболочки с одновременным внутренним паровыделением в результате выгорания органических веществ содержащихся в ПГПФ, золе-унос, КЖТО, а также дегидратации гидросиликатов кальция и натрия. Последние образуются в исходной сырьевой смеси при взаимодействии золы-унос и щелочных компонентов. Кристаллические продукты термодеструкции сырьевой смеси при термообработке микроармируют стенки пор.
Пример
Изготовление материала осуществляется следующим образом. Сухие дисперсные компоненты смеси перемешиваются и увлажняются жидкостью затворения, полученной из смеси жидкого стекла, КЖТО и водного раствора гидроксида натрия. Из полученной пластичной массы формуются гранулы диаметром не менее 10 мм. Сырцовые гранулы обжигают при температуре 300°С в течение 20 минут.
Составы сырьевых смесей и физико-технические характеристики заполнителя приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Компоненты
Содержание ингредиентов в составе (мас.%)
1
2
3
Зола-унос
63,6
64,6
65,6
Жидкое стекло
4,3
3,3
2,3
Водный раствор гидроксида натрия (концентрация 50%)
10,6
10,6
10,6
21,3
21,3
21,3
КЖТО
0,2
0,2
0,2
Таблица 2
Компоненты
Состав
Известный состав
1
2
3
Насыпная плотность, кг/см<sup>3</sup>
234
246
253
145-156
Морозостойкость, цикл
25
35
25
15
Водопоглощение, мас.%
91,5
87,8
79,6
203,3